_— 
RAPPORT DE LA COMMISSION 19 
On a donc réuni les poids des trois lots de façon à faire res- 
sortir dans le tableau récapitulatif IV les proportions moyennes 
d'humidité qui correspondent aux différents états hygromé- 
triques indiqués dans la première colonne. Nous avons égale- 
ment, dans ce tableau, placé, en regard de chaque pourcentage 
d'humidité, la reprise correspondante, c'est-à-dire la quantité 
d’eau qu'il faudrait ajouter à 100 grammes de fibre sèche pour 
lui donner cette proportion réelle d'humidité, 
TABLEAU IV 
Pouvoir hygroscopique des soies artificielles. 
= 2Q A NN : » , u - 
SOIE SOIES DE CHARDONNET SOIES A L ACETATE 
ER — es — — nn Nes | 
L 20OSE ! | 
PAPAS] OBOURG TUHIZE (encollé) USINES DU RHÔNE [BRITISH CI F4 
RE —— — 
| 
Poids Humidité} Reprise | Poids |lumidilé| Reprise | Poiés [amd | rer | Poids [Humidité] Reprise | Poiés |Humidile! Reprise 
| 
| 
% % o 78 
0 270,5! 0,0 0,0 | 247,5] 0,0 0,0 | 28S,8[ 0,0 0,0 | 30,6 0,0 0,0 | 89,9 0,0 0,0 
10 | 299,3] 9,6 | 10,6 | 277,0} 10,6 | 11,8 10,1 | 11,2 » » » » » 
53 | 300,0! 9,8 | 10,8 | 277 5l 10,8 | 12,1 10,3 | 11,4 sols 1985) 48 M 500 | 
15 901,41 10,2 | 11,3 | 270,1] 11,3 | 12,7 10,8 | 12,1 à 1,4 | 94,8 5, 5,3 
50 | 303,1| 10,7 | 11,9 | 289,1] 11,6 | 13,1 11,1] 12,4 5,5 5,8 | 95,2 5,5 sis 
52 | 304,0) 11,0 | 12,3 | 289,8) 11,8 | 13,3 13/1197 » ) » » »” Ù 
60 | 307,0! 14,8 | 13,3 | 283,0) 12,5 | 14,2 | 328,1] 11,9 | 13,5 | 32,7 6,4 6,8 | 96,1 6,4 6,8 
| 
Si l’on examine les chiffres de ce tableau, on voit que les 
trois soies expérimentées : Chardonnet, Viscose et acétate, 
n'ont pas le même pouvoir absorbant pour l'humidité. La soie 
de Chardonnet est la plus hygroscopique. Placée dans les mêmes 
conditions que les autres soies, elle absorbe 1 % de plus que la 
Viscose et 6 %, de plus que la soie à l'acétate. 
Il était intéressant de comparer ces pouvoirs absorbants à 
ceux des soies naturelles et du coton. Aussi dans les expériences 
que nous avons entreprises, nous avons placé à côté des soies 
artificielles des flottes de soies grège Jaune de France, grège 
blanche du Japon et soie décreusée, ainsi qu'une flotte de coton 
filé non blanchi. Ces différents échantillons ont été pesés en 
même temps que les lots de soies artificielles et ont donné les 
résultats inscrits dans le tableau V. Ces résultats correspondent 
aux mêmes états hygrométriques. 
